Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862

## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT FIBERGLASS TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON
Novita Dwi Ramayati 1* , Wahyu Kartini 1 , Sumaidi 1
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Surabaya. Telp/fax : 0623-18706369
* email: ramayativita@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukana kadar optimal penambahan serat fiberglass terhadap tingkat kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah beton, serat dampaknyaa terhadap kedua sifat tersebut. Kandungan  serat fiberglas yang  diterapkan  mencakup  4  variasi  diantaranya  0%,  0,25%,  0,5%  dan 0,75%  dari  total  berat  agregat.  Selain  penambahan  serat,  terdapat  juga  zat  tambahan  yang  berperan dalam mengurangi i jumlah air campuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu  dan  sekaligus  meningkatkan  tingkat  kekuatan  tekan  beton.  Zat  tambahan  tersebut  adalah superplasticizer, yang  merupakan  produk  Ertapast  35¸dan  diaplikasikan  dengan  perbandingan  0,8% dari total berat semen.. Dalam Pengujian, benda uji yang digunakan adalah silinder berukuran 15 x 30 cm.  sebanyak  tiga  silinder  digunakan  untuk  menguji  kekuatan  tekan,  dan  tiga  benda  uji  lainnya digunakan  untuk  menguji  kekuatan  tarik  belah,  semuanya  pada  umur  28  hari.  Proses  perencanaan campuran beton mengacu pada standar SNI 756-2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan serat fiberglass yang  cukup  tinggi  pada  beton  segar  dapat  mengakibatkan  penurunan  dalam  hal kemampuan pengolahan. Namun, sifat beton setelah mengeras menunjukan bahwa baik kekuatan tekan maupun kekuatan tarik belah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan variasi penambahan serat fiberglass .
Kata kunci : fiberglass, superplasticizer,kuat tarik belah, kuat tekan

## ABSTRACT
The objective of this research is to determine the optimal level of addition of fiberglass fiber to the level of  compressive  strength  and  split  tensile  strength  of  concrete,  the  impact  of  fiber  on  these  two properties. The fiberglass fiber content applied included 4 variations including 0%, 0.25%, 0.5% and 0.75% of the total aggregate weight. In addition to adding fiber, there are also additives that play a role in reducing the amount of mixed water needed to produce concrete with a certain consistency and simultaneously increasing the level of compressive strength of concrete. The additional substance is a superplasticizer, which in this study was a product of Ertapast 35¸ and was applied at a ratio of 0.8% of the total weight of cement.. In testing, the specimens used were cylinders measuring 15 x 30 cm. three cylinders were used to test the compressive strength, and three other specimens were used to test the split tensile strength, all at the age of 28 days. The planning process for concrete mixes refers to the SNI 756-2012 standard.The results showed that the addition of high enough fiberglass fiber to fresh concrete  could  result  in  a  decrease  in  workability.  However,  the  properties  of  the  concrete  after  it hardens show that both the compressive strength  and the split tensile strength have increased along with  the  increase  in  variations  in  the  addition  of  fiberglass  fibers.Keywords:  fiberglass, superplasticizer, split tensile strength.
Keywords: fiberglass, superplasticizer, split tensile strength, compressive strength
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  pertumbuhan ekonomi  baik  di  Indonesia  maupun  di seluruh dunia,  disertai  dengan  peningkatan  jumlah fasilitas  pendukungnya  seperti  bangunan  dan jalan  yang  Sebagian  besar  menggunakan konstruksi  dari  beton.  Oleh  karena  itu, perkembangan  teknologi  beton  juga  terus berlangsung. Beton memiliki beberapa keunggulan,  antara  lain  kekuatan  yang  tinggi, biaya  relative  terjangkau,  kemudahan  dalam proses  pengerjaan  dan  perawatan,  serta fleksibilitas  dalam  pembetukannya  (Mareno, 2022)
Namun, beton memiliki kelemahan, salah satunya  adalah  ketahanan  tarik  yang  rendah. Untuk mengatasi kelemahan ini, berbagai cara telah  diusulkan,  termasuk  penggunaan  serat dalam  campuran  beton  guna  meningkatkan ketahanan  tariknya.  Beton  yang  diperkuat dengan serat disebut beton serat, di mana serat fiberglass menjadi salah satu pilihan serat yang digunakan. Fiberglass merupakan  bahan  yang terbuat  dari  cairan  kaca  yang  diubah  menjadi serat tipis yang berukuran diameter mulai dari 0,005  mm  hingga  0,01  mm.  Bahan  ini umumnya digunakan sebagai komponen dalam bahan  komposit  yang  dikenal  sebagai Glass Reinforced  Plastic. Kelebihan fiberglass meliputi bobot yang ringan dan kekuatan tarik serta ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan serat baja. Penggunaan serat fiberglass dalam  beton  dapat  mengurangi  retakan  yang terjadi.  Studi  menunjukan  bahwa  beton  yang mengandung serat fiberglass cenderung memiliki  retakan  yang  lebih  sedikit  daripada beton tanpa serat. Namun, perlu diingat bahwa penambahan  serat  secara  berlebihan  dapat menghambat  proses  pemadatan  beton  dan akhirnya  mempengaruhi  kekuatan  tekan  beton (Subandi et al., 2019).
Untuk mengevaluasi dampak dari penambahan serat fiberglass, dilakukan pengujian  terhadap  kekuatan  tekan  dan kekuatan  tarik  belah  dengan  menggunakan benda  uji  silinder  yang  berdiameter  150  mm dan  tinggi  300  mm.  metode mix  design campuran mengacu pada standart 7656:2012.

## Studi Pustaka
Beton  adalah  komponen  kunci  dalam konstruksi, sebuah substansi yang mirip dengan
batu  yang  dihasilkan  melalui  pencampuran proporsi yang ditentukan dari semen, pasir, batu pecah  serta  air.  Proses  ini  mengakibatkan campuran tersebut mengeras di dalam cetakan structural  sesuai  dengan  bentuk  dan  ukuran yang diinginkan untuk struktur tersebut.
Terdapat beberapa keunggulan dari beton, seperti kekuatan tinggi, biaya relative terjangkau,  kemudahan  dalam  pengerjaan  dan perawatan,  serta  kelenturan  dalam  proses pembentukannya.  Namun,  di  antara  berbagai kelebihan  tersebut,  beton  juga  memiliki kelemahan,  di  mana  salah  satunya  adalah ketahanan  terhadap  gaya  tarik  yang  rendah. Terdapat beberapa solusi mengatasi kelemahan ini,salah  satunya  telah  dilakukan  inovasi dengan  cara  menambahkan  serat  ke  dalam campuran beton (Dzikri dan Firmansyah, 2018)
Beton  serat  ( fiber-reinforced  concrete) merupakan  jenis  beton  yang  terbentuk  dari pencampuran  semen,  agregat  halus,  agregat kasar, air, serta serat ( fiber) yang diintegrasikan secara merata dalam harapan bahwa penambahan  serat  tersebut  dapat  mengurangi retakan yang terjadi pad area yang mengalami gaya tarik akibat beban. Fiberglass merupakan serat  yang  dihasilkan  dari  kaca  yang  ditarik hingga  meencapai  ukuran  diameter  antara 0,005  mm  hingga  0,01  mm,  membentuk  serat yang tipis. Komposisi dari fiberglass melibatkan  kandungan  sekitar  50-60%  SiO2, serta oksida lainnya seperti Al,Ca,Mg, Na dan sejenisnya. Oleh karena itu, material fiberglass merupakan  salah  satu  jenis  bahan  serat komposit yang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan  yang  tinggi  namun  tetap  memiliki bobot yang ringan (Widodo, 2017).

## Kuat Tekan
Kekuatan  beton  dalam  menahan  tekanan dapat  diukur  melalui  perbandingan  antara beban yang diterapkan pada suatu area tertentu yang  mengakibatkan  benda  uji  berbentuk silinder  beton  hancur,  dan  beban  tersebut dihasilkan  oleh  mesin  tekan.  Parameter  ini dikenal  sebagai  kuat  tekan  beton,  yang menggambarkan  seberapa  besar  beban  aksial yang  dapat  diterapkan  pada  suatu  beton sebelum  terjadi  kerusakan,  dibandingkan dengan  luas  penampangnya.  Penelitian  ini menggunakan metode sesuai standar SNI 1974- 2011  untuk  menguji  kuat  tekan  beton.  Dalam
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
proses  pengujiian,  silinder  beton  dibuat  dan diarwat dengan cara direndam dalam air tawar (curing) untuk memastikan perolehan nilai kuat tekan dilakukan secara procedural. Perhitungan kuat tekan beton dapat dihitung menggunakan persamaan 1 :
𝑓 ′ 𝑐 𝑃 𝐴 …………………..………………... (1)
Dengan : f’c = Kuat i tekan beton (Mpa) P = Beban i Maksimum (N) A
= i Luas penampang yang menerima beban (mm2)

## Kuat Tarik Belah
Kekuatan tarik belah merupakan i salah satu faktor  penting  dalam  mengevaluasi  ketahanan beton. Nilai kekuatan tarik belah diukur melalui serangkaian  pengujian  lateral  pada  benda  uji berbentuk  dilinder  di  laboratorium  hingga mencapai  titik  maksimalnya.  Armidion  & Rahayu (2018)
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  kekuatan tarik  belah  beton  merujuk  pada  panduan  SNI 2491  :  2014. i Perhitungan  nilai  kekuatan  tarik belah  beton  didasarkan  pada  luas  permukaan luar silinder beton, yang memungkinkan untuk menggunakan rumus 2  dalam perhitungannya.
𝑇 = 2.𝑃 𝜋𝐿.𝐷 …………….…………..……(2)
Dengan : T   = Kuat i tarik belah (MPa) P   = Beban Maksimum i (N)
L   = Panjang i benda uji (mm) D   = Diameter i benda uji (mm)

## METODE PENELITIAN
Proses  Penelitian  ini  dimulai  dengan Langkah  –  Langkah  seperti  pengujian  bahan, pembuatan  formula  campuran  ( job  mix) , pengukuran  konsistensi  ( slump  test), serta pengujian kekuatan i tekan beton dan kekuatan tarik i belah  beton.  Semua  pengujian  ini memperhitungkan periode perawatan benda uji selama 28 hari.
Tahap awal pelaksanaan penelitian ini melibatkan  persiapan  bahan  dan  pengujian material. Bahan – bahan yang terlibat termasuk agregat i halus  (pasir),  agregat  kasar  (batu pecah),  semen i Portland  tipe  1,  air,  serat fiberglass, dan superplasticizer. Proses pengujian  material  mencakup  pengukurana berat  jenis,  analisis  tingkat  kelembaban,
penyerapan air, pengukuran berat volume, serta analisis gradasi agregat.
Setelah  mendapatkan  hasil  pengujian material, Langkah selanjutnya adalah melakukan  perencanaan  desain  campuran dengan  menggunakan  metode Design  of Experiments (DoE) yang merujuk pada standar SNI  7656:2012.  Untuk  pembuatan  benda  ujia, digunakaan cetakan berbentuk i silinder dengan tinggi i 300  mm  dan  diameter  150  mm. sebanyak i 12  benda  uji  dipersiapkan  untuk menguji  kekuatan  tekan,  sementara  12  benda uji lainnya digunakan untuk menguji i kekuatan tarik  belah.  Pengujian  kekuatan i tekan  dan kekuatan  tarik  belah i dilakukan  setelah  benda uji direndam dalam air selama 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemeriksaan Agregat Halus
Pengujian  material  melibatkan  beberapa aspek,  termasuk  penentuan  berat  jenis  dan kemampuan  agregat  menyerap  air,  analisis fraksi  agregat  melalui  proses  penyaringan, perhitungan  berat  volume  agregat,  serta  uji kemampuan lolos saringan ukuran no. 200.
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Agregat Halus
Uraian Hasil Pengujian Berat Jenis 2,671 Resapan 1,29 Kelembaban 2,975 Berat Volume 1358.2 Tabel  1  tersebut  menunjukan  hasil pengujian terhadap beberapa parameter material diantaranya berat jenis memiliki nilai hingga  2,671,    resapan  sebesar  1,29, kelembaban adalah 2,975 dan berat volume dari agregat halus tersebut sebesar 1358,2.
Parameter  –  parameter  tersebut  penting  dapat memenuhi  kualitas  dan  karakteristik  agregat halus  yang  akan  digunakan  dalam  campuran beton pada penelitian ini.
Persentase  pasir  yang  lolos  sudah  masuk ke  dalam i batas  atas  dan  batas i bawah spesifikasi gradasi i agregat halus. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan gradasi agregat halus  berada  pada  zona  2  (kasar).  Pasir  yang masuk  spesifikasi  mempunyai  susunan  butir gradasi  yang  baik.  Gradasi  yang  baik  akan mempengaruhi mutu beton.
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862

## Gambar 1. Gradasi Agregat Halus

## Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar
Pengujian  material  melibatkan  beberapa aspek,  termasuk  penentuan  berat  jenis  dan kemampuan  agregat  menyerap  air,  analisis fraksi  agregat  melalui  proses  penyaringan, perhitungan  berat  volume  agregat,  serta  uji kemampuan lolos saringan ukuran no. 200.
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar
Uraian Hasil Pengujian Berat Jenis 2,8005 Resapan 1,09 Kelembaban 0,925 Berat Volume 1484.3 Tabel  2  tersebut  menunjukan  hasil pengujian terhadap beberapa parameter material  agregat  kasar  diantaranya  berat  jenis memiliki nilai hingga 2,8005,  resapan sebesar 1,09,  kelembaban  adalah  0,925  dan  berat volume  dari  agregat  halus  tersebut  sebesar 1484,3. Parameter – parameter tersebut penting dapat  memenuhi  kualitas  dan  karakteristik agregat  kasar  yang  akan  digunakan  sebagai baha campuran beton pada penelitian ini.
Gambar 2. Gradasi Agregat Kasar
Persentase  batu  pecah  yang  lolos  sudah masuk i ke  dalam  batas i atas  dan  batas  bawah spesifikasi  gradasi  agregat  kasar.  Batu  pecah yang  masuk  spesifikasi  mempunyai  susunan butir  (gradasi)  yang  baik.  Perbedaan  antara diameter  dan  varian  butiran  berdampak  pada sifat homogen beton, yang menyebabkan suatu rongga pada beton. Rongga atau kerapatan pada beton tersebut akan berpengaruh terhadap mutu beton.

## Pengujian Slump
Tabel 3 Pengujian Slump Sample Benda Uji Persentase Serat Fiberglass (%) Slump BN 0 12 BF 1 0,25 11,6 BF 2 0,5 11 BF 3 0,75 10
Tabel  3  tersebut  menunjukan  hasil pengujian  slump  berbagai  sampel  beton  yang digunakan  pada  penelitian  ini,  dengan  sampel yang  menghasilkan  nilai  slump  tertinggi  yaitu pada  beton  normal  dengan  nilai  12.  Dari  data tersebut,  terlihat  bahwa  semakin  tinggi persenatse  serat  fiberglass,  nilai  slump cenderung menurun.
Gambar 3 Pengujian Slump
Berdasarkan pengujian slump pada gambar  4.3    dengan  penambahan  serat fiberglass variasi  benda  uji  0,25%  mengalami penurunan  sebesar  0,4%;    variasi  benda  uji 0,5%  mengalami  penurunan  sebesar  1%; variasi benda uji 0,75% mengalami penurunan sebesar 2%. Slump terendah terjadi pada variasi penambahan serat fiberglass 0,75% sebesar 10 cm dengan penambahan superplasticizer 0,8% dari  berat  semen.  sedangkan  nilai slump
9 10 11 12 0 0,25 0,5 0,75 12 11,6 11 10 Nila i Slum p (cm ) Persentase Serat Fiberglass (%) Slump
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
tertinggi terjadi pada variasi penmabahan serat fiberglass  0,25% sebesar  11,6  cm  dengan penambahan superplasticizer 0,8%  dari  berat semen.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa semakin  tinggi  persentase  penambahan  serat fiberglass dalam i campuran  beton,  maka  nilai slump ( workabilitas) akan semakin i menurun.

## Berat Volume Beton Basah
Tabel 4. Berat Volume Beton Basah Benda Uji Berat Rata – Rata Silinder Beton (kg) Berat Volume (Kg/m3) BN 16,78 2398,17 BF 1 (0,25 %) 16,85 2408,17 BF 2 (0,5%) 17,04 2435,33 BF 3 (0,75%) 17,23 2462,28 Tabel tersebut menunjukan hasil pengujiana berat rata  – rata silinder beton dan berata  volume  pada  berbagai  sampel  beton dengana variasi persentase serat fiberglass. dari data  tersebut,  terlihat  bahwa  semakin  tinggi persentase  serat  fiberglass,  baik  rata  –  rata silinder beton maupun berat volume cenderung meningkat.
Gambar 4. Berat Volume Beton Basah
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah  dilaksanakan,  ditemukan  bahwa  berat volume beton dalam keadaan basah yang olaing tinggi  adalah  pada  variasi  campuran i beton dengan  penambahan i serat fiberglass sebesar 0,75%, mencapai angka 2462,48kg/m 3 . Menurut ketentuan dalam standar SNI 03-3449- 2002,  sebuah  beton  dikategorikan  sebagai beton  normal  jika  berat  volume  berada  dalam kisaran  2200  kg/m 3 hingga  2500  kg/m 3 .  Oleh i karena  itu,  dapat  diambil i kesimpulan  bahwa semakin  besar  penambahan i serat fiberglass, maka berat volume beton yang dihasilkan juga
semakin  tinggi.  seluurh  benda  uji  yang  telah dibuat dapat dikelompokkan ke dalam kategori beton normal berdasarkan kriteria tersebut.

## Pengujian Kuat Tekan
Tabel 5 Pengujian Kuat Tekan
Tabel tersebut menunjukan hasil pengujian kekuatan tekan pada berbagai sampel beton dengan variasi persentase serat fiberglass.  Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa bariasi persentase serat fiberglass mempengaruhi  nilai  kuat  tekan  beton.  Kuat tekan  rata  –  rataa  dan  persentase  peningkatan kuat  tekan  menunjukan  variasi  sesuai  dengan persentase serat fiberglass yang digunakan.

## Gambar 5. Pengujian Kuat Tekan
Berdasarkan  data  dalam  grafik,  titik acuan yang diambil adalah nilai kuat tekan pada beton normal. Hasil pengujian i kekuatan tekan beton i pada  umur  28  hari  menunjukan  bahwa nilai  kekuatan  tekan  tertinggi  terdapat  pada campuran  beton  yang  ditambahkan  serat fiberglass sebanyak  0,75%,  yakni  mencapai 22,62  MPa.  Pada  variasi  penambahan i serat sebesar  0,25%,  nilai  kekuatan  tekan  adalah 18,27  MPa,  mengalami  pennurunan  sebesar 15,06%  dibandingkan  dengan  beton  normal. Sementara itu, pada variasi penambahan i serat sebesar 0,5%, didaparkan nilai kekuatan tekan sebesar  22,48  MPa,  mengalami  peningkatan sekitar 4,51% jika dibandingkan dengana beton normal.
Luas
Permukaan (mm2) Beban Maks (KN) Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan Rata - Rata (Mpa) Peningkatan (%)
1 17678,57 363,00 20,53
2 17678,57 399,00 22,57
3 17678,57 378,80 21,43 1 17678,57 327,00 18,50
2 17678,57 323,00 18,27
3 17678,57 319,00 18,04 1 17678,57 366,50 20,73
2 17678,57 416,50 23,56
3 17678,57 409,00 23,14 1 17678,57 393,50 22,26
2 17678,57 422,00 23,87
3 17678,57 384,00 21,72 BF 2 22,48 5,33 BF 3 22,62 5,99 Benda Uji BN 21,51 0,81 BF 1 18,27 -14,37
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat dinyatakan bahwa peningkatan persentase serat fiberglass mengakibatkan  peningkatan  dalam kekuatan tekan beton. Hal ini disebabkan oleh efek dari penambahan serat yang menghasilkan ketidakmerataan dalam campuran adukan, yang pada  gilirannya  mendorong  kinerja  yang kurang  optimal  dari  bahan  pengikat.  Serat fiberglass digunakan  sebagai  pengisi  untuk mengisi celah – celah serta sebagai penghubung material  ,  yang  pada  akhirnyaa  dapat meningkatkan  kekuatan  tekan  beton.  Namun, perlu  diperhatikan  bahwa  penambahan  serat fiberglass dalam  proses  pencampuran  adukan, yang dapat menyebabkan terbentuknyaa ruang –  ruang  kecil  yang  tidak  terisi  dengan  baik dalam beton dan menghasilkan pori – pori yang tidak diinginkan.

## Pengujian Kuat Tarik Belah
Tabel 6. Pengujian Kuat Tarik Belah
Tabel  ini  tersebut  menunjukan  hasil pengujian kekuatan tarik pada berbagai sampel beton dengan variasi persentase serat fiberglass.  Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa bariasi persentase serat fiberglass mempengaruhi nilai kuat tarik beton. Kuat tarik rata  –  rataa  dan  persentase  peningkatan  kuat tarik  menunjukan  variasi  sesuai  dengan persentase serat fiberglass yang digunakan.
Gambar 6 Pengujian Kuat Tarik Belah Dalam  pengujian i kekuatan  tarik  belah beton i dengan i penambahan ii serat fiberglass
pada umur 28 hari, hasil i pengujian menunjukan adanya pengaruh dari peningkatan konsentrasi serat fiberglass terhadap i kuat i tarik belah beton. Rata  – rata nilai i kuat tarik belah beton  meningkat  seiring  dengan  peningkatan persentase  serat fiberglass mulai  dari  0% hingga  0,75%.  Titik  kadar  optimum  tercapai pada  variasi  dengan i penambahan  serat fiberglass sebesar  0,75%,  yang  mencapai kekuatan  tarik  belah  tertinggi  sebesar  3,74 MPa.  Nilai  ini  mengalami  kenaikan  sebesar 46,49%  bila  dibandingkan  dengan i kekuatan tarik belah i pada beton normal.
Disisi  lain,  kuat  tarik i belah  terendah terjadi  pada  BF  1  dengan  penambahan  serat fiberglass 0,25%,  yang  mencapai  nilai  2,55 MPa.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya penurunan kuat tarik belah sebesar 2,21% jika dibandingkan i dengan i beton normal.
Dengan  demikian,  penambahan  serat fiberglass pada  beton  memiliki  potensi meningkatkan  kuat  tarik  belah,  dan  kadar optimumnya adalah 0,75%. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa penambahan serat fiberglass yang terlalu tinggi dapat  berdampak  negative  terhadap  kuat  tarik belah beton.

## KESIMPULAN
Adanya  peningkatan  nilai  kuat  tekan  dan nilai  kuat  belah  seiring  dengan  meningkatnya persentase  serat fiberglass. Campuran  beton i dengan i penambahan i serat fiberglass sebanyak 0,75% menghasilkan nilai tertinggi baik dalam kuat tekan maupun kuat tarik belah. Sebaliknya, campuran i dengan i penambahan serat fiberglass sebanyak  0,25%  memiliki  nilai terendah.  Penambahan  serat  fiberglass  dalam campuran  beton  mampu  meningkatkan  kuat tarik belah dan kuat tekan beton. Variasi kadar serat  mempengaruhi  hasil pengujian,  dan  efek ini  dijelaskan  oleh  peran  serat  dalam menghambat retakan dan meningkatkan kinerja mekanis beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Widodo,D.  K.,  (2017). Effect  of i Glass  Fiber i on Compressive, i Flexural and Spliting Strength i of Reactive i i Powder Concrete, 138, 1–6, doi: 10.1051/matecconf/201713803010.
Diameter (mm) Tinggi (mm) Beban Maks (KN) Kuat Tarik
Belah (Mpa) Kuat Tekan Rata - Rata (Mpa) Peningkatan (%)
1 150,75 300,05 215,00 3,02 2 151,05
301,10 212,00 2,97
3 150,00 300,45 118,00 1,67 1 149,85
300,00 191,00 2,70 2 151,10 299,95 156,44 2,20 3 150,05 299,90 183,00 2,59 1 149,75
299,80 202,00 2,86 2 149,30 300,00 218,00 3,10 3 150,25 301,10 175,00 2,46 1 151,15 299,50 219,00 3,08 2 150,55 299,95 189,20 2,67 3 149,25 299,20 384,00 5,47 BF 2 2,81 9,99 BF 3 3,74 46,49 Benda Uji BN 2,55 0,00 BF 1 2,50 -2,21
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
Mareno,R., (2022) Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton Serat , 6(2). Retrieved from http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ rkt/article/view/1377
Subandi,  S. i Yatnikasari,  M.  Damaiyanti,  R. Azzahra, and i Vebrian, (2019) Effect of additional i fiberglass i fiber on concrete performance, 43(5),
287–292. doi: 10.18280/acsm.430502.
Mat Serudin,A., Othuman Mydin, M. A., Mohd Nawi, M. N., Deraman, R., Sari, M. W., and  Abu i Hashim,  M.  F.,  (2022) The
Utilization  of  a  Fiberglass  Mesh– Reinforced i Foamcrete Jacketing System to Enhance Mechanical Properties, 15(17), 1–17. doi: 10.3390/ma15175825. Dzikri,  M.  and i Firmansyah,  M.,  (2018)
Pengaruh Penambahan ii Superplasticizer  Pada  Beton i Dengan Limbah i i Tembaga  (Copper  Slag) Terhadap i Kuat Tekan Beton Sesuai ii Umurnya ,  1–9.  Retrieved  from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/r ekayasa-teknik-sipil/article/view/24382
Riwayati,  R.  S.  and  Bolon,  F.  F.  T.,(2018) Pengaruh  Penambahan i Polypropilene Fibre  dan  superplasticizer  terhadap i
Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Fc'25  Mpa , 5(1), 56, doi: 10.35449/teknika.v5i1.85.
Armidion,  R. i and  Rahayu,  T.,  (2018) Peningkatan  nilai i kuat  tarik i belah beton i dengan campuran i limbah i botol plastik polyetylene i terephthalate i ( pet 10(1),  pp.  117–126.  Retrieved  from: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konst ruksia/article/view/3877